I904- N^O. I. SCHMELZP.-ERNIED. DER SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 47 



Wärme abgegeben, welche sich durch eine abnorm hohe sp. Wärme 

 kund gibt. 



Die sp. Wärme des Eisens beträgt zufolge W. N. Hartley (1. c. 

 1897) ^0 = 0.1012 und tfiaocv -1050 = 0.19887. 



In dem Intervall 1200 — 1050° findet keine Umwandlung statt; die 

 mittlere sp. Wärme Ciaoo-ioöo ist somit identisch oder beinahe identisch 

 mit der wahren sp. Wärme bei 1125°, ^1120 • 



^0 : ^1125 = 100 : 196.5 



Wir ziehen einen Vergleich zwischen der prozentischen Zunahme 

 der wahren sp. Wärme für Aluminium und Eisen bei hohen Tempe- 

 raturen und für die Silikate, nach der obigen Formel berechnet: 



Die sp. Wärme der 6a- -^/^-/^^--^/j -Silikate steigt somit annähernd 

 nach derselben Skala wie diejenige des Aluminiums und des Eisens; 

 dies muss darauf beruhen, dass die prozentische Zunahme der sp. Wärme 

 der in die betreffenden Silikate hineingehenden Bestandteile annähernd 

 dieselbe ist. 



— Zufolge der obigen Formel sollte die wahre sp. Wärme der festen 

 Silikate bei ca. 1280" — oder sagen wir, bei etwa 1250 oder 1300° — 

 doppelt so gross sein wie bei o', oder die durchschnittliche Wärme 1350 

 — 1250° doppelt so gross sein wie bei 100 — 0°. ^ 



Zum Vergleich stellen wir daneben, dass die sp. Wärme des Eisens 

 bei ungefähr 1 1 50° doppelt so gross ist wie bei 0°. 



Die Steigerung der sp. Wärme des Kohlenstoffs mit der Tempe- 

 ratur ist noch stärker als diejenige der Silikate und des Eisens; so fand 

 H. F. Weber (siehe Landolt-Börnstens Tabellen) für Graphit: c^os, = 

 0.1604, c^-n = 0.4670; und J. Vi olle- bestimmte für höhere Tempe- 



' Als Kontrolle dient, dass die sp. Wärme des von Bar us untersuchten Diabases sich 

 bei 1170 — Soo° zu etwa 1.8-mal so gross wie bei 100— o'^ berechnen lässt; die Zahl 

 1.8 ist doch etwas unsicher. 



- Comptes rendus T. 120, 1895. 



